132 F. Rinne. Durch Entgasung bewirkte Kristallisationen 



dem Roheisenbade zugesetzten Eisenoxyde. C -f- 0 == C 0 

 bezw. Fe 3 C + 0 = Fe 3 + C 0 und 3 C + Fe, 0 3 = Fe, + 3 C 0 

 bezw. 3 Fe 3 C + Fe 2 0 3 = Fe n + 3 C 0. 



Die in Rede stehende eigenartige Kristallisation ist zu- 

 folge der Zugängigkeit des Apparates, in welchem sie sich 

 vollzieht, eines Herdflammofens, sehr leicht zu beobachten. 

 Man erkennt mit bloßem Auge wie in der glühenden Schmelz- 

 masse des frischenden Roheisens ohne Erniedrigung der 

 Temperatur, ja bei steigender Wärme, sich Kristallmassen in 

 schwammiger Vereinigung ausscheiden. Es ist Carboferrit 

 (Martensit). Ihre Menge vergrößert sich mit fortschreitender 

 Entgasung des Schmelzflusses mehr und mehr, so daß ein 

 Rühren in dem sich versteifenden Brei immer schwieriger 

 wird. Schließlich ballt man die Kristallmassen des Eisens zu 

 Luppen zusammen, aus denen die noch flüssige Schlacke 

 herausläuft ; sie wird weiterhin wie Wasser aus einem Schwamm 

 durch Drücken aus dem Eisenballen herausgepreßt. 



Ich konnte diesen aus der Großtechnik wohl bald ver- 

 schwindenden merkwürdigen Kristallisationsvorgang, dank der 

 Erlaubnis des Herrn Dr. Krupp v. Halbach auf dem Essener 

 Werk der Firma F. Krupp A.-G.. eingehend studieren. Es 

 wurden dem Eisenbade im Verlaufe der Prozesse zahlreiche 

 Proben entnommen, die dann mikroskopisch und auf ihren 

 Kohlenstoffgehalt chemisch untersucht wurden. 



Natürlich ist bei der metallographischen Beurteilung der 

 Schöpfproben zu bedenken, daß die primären Produkte der 

 Verfestigung durch Änderungen im festen Zustande (Um- 

 stehen) gewissermaßen eine Umprägung erfahren haben, so 

 daß man sich durch entsprechende Überlegungen das ursprüng- 

 liche Bild der Schmelzflußausscheidungen rekonstruieren muß. 



Das Ausgangsmaterial eines Versuches, der hier zugrunde 

 gelegt werden soll, war ein weißes Roheisen mit schöner 

 strahliger Kristallisation des Cementits. Es enthielt außer Fe 



C ........ . 4,34 °/ 0 



Si . . . . .< . . . . 0,41 



Mn 1,76 



P 0,08 



S ........ . 0,05 



Cu 0,02 



